标题：钢丝网水泥
名词及其定义
本标准适用于教学、科研、设计、生产、检验、编写及翻译技术文件。
基本名称
无筋钢丝网水泥 all mesh ferrocement 　只配钢丝网，不配加筋的钢丝网水泥。
加筋钢丝网水泥 ferrocement with skeletal bar 　同时配置钢丝网和加筋的钢丝网水泥。
自应力钢丝网水泥 self-stressing ferrocement 　采用自应力水泥砂浆作基材，利用自应力水泥在硬化过程中的膨胀性能张拉加筋、钢丝网，使水泥砂浆获得预压应力的钢丝网水泥。
预应力钢丝网水泥 prestressed ferrocement 　通过张拉加筋，使水泥砂浆获得预压应力的钢丝网水泥。
轻质钢丝网水泥 light weight ferrocement 　采用轻质水泥砂浆作基材的钢丝网水泥。
组成材料
2?1 基材 matrix 
组合材料中的连续相，这里指钢丝网水泥中的水泥砂浆。
2?1?1 水泥砂浆 cement mortar 
以水泥、砂和水或再掺入一定量的外加剂，按适当比例配制而成的拌合物。
2?1?2 自应力水泥砂浆 self-stressing cement mortar 
以自应力水泥作胶结材的水泥砂浆。
2?1?3 轻质水泥砂浆 light weight cement mortar 
以松散容重不大于1200kg/m[3]的天然或人造轻质砂作细集料的水泥砂浆，其容重一般不大于1800kg/m[3]。
2?2 增强材 reinforcer 
组合材料中超增强作用的分散相，这里指钢丝网水泥中的钢丝网和加筋。
2?2?1 钢丝网 wire mesh 
用网丝直径0?5～2mm、网格尺寸5～25mm，网格形状为正方形或矩形，作为钢丝网水泥分散配筋的镀锌或不镀锌的增强材料。
2?2?1?1 编织网 woven mesh 
用单丝强度不低于4500kg/cm[2]的冷拔低碳钢丝，通过编织工艺制得的钢丝网。
2?2?1?2 焊接网 welded mesh 
用单强度不低于4500kgf/cm[2]的冷拔低碳钢丝，通过焊接工艺制得的钢丝网。
2?2?2 加筋 skeletal bar 
加在钢丝网水泥网层间的冷拔低碳钢丝或钢筋。通常用作加筋的冷拔低碳钢丝直径为2～5mm；用作加筋的网筋直径为6～8mm。
2?2?2?1 纵筋 longitudinal bar 
沿钢丝网水泥板长度方向配置的加筋。
2?2?2?2 横筋 transverse bar 
沿钢丝网水泥板宽度方向配置的加筋。
生产工艺与专用设备
3?1 铺网扎筋 mesh-bar placement and tying 
按设计要求铺设钢丝网和加筋，并将筋、网绑扎固定的施工工序。
3?2 手工抹浆 manual plastering 
采用手工成型方法，将水泥砂浆填入筋网骨架中使之压实、抹平、精光的整个工序。
3?2?1 压实 compacting 
将水泥砂浆压入筋网骨架中使之密实的成型工序。
3?2?2 抹平 smoothing 
在水泥初凝前，对已压实的砂浆表面进行平整并控制保护层厚度的成型工序。
3?2?3 精光 finishing 
在水泥接近终凝时，对已抹平的砂浆表面用力抹压使之光洁平滑的成型工序。
3?3 振动成型工艺 vibro-moulding process 
利用振动机械，在振动力作用下使水泥砂浆流动、密实，制成所需形状的钢丝网水泥制品的成型工艺。
3?4 振动模压工艺 vibrating stamping process 
利用振动模压机，在振动力和模压力的综合作用下，使水泥砂浆流动充满阴阳模之间并使之密实，制成所需形状的钢丝网水泥制品的成型工艺。
3?5 成组立模工艺 battery-mold process 
采用成组立模，利用振动机械竖向生产钢丝网水泥板状构件的成型工艺。
3?6 振动-真空脱水工艺 vibrating vacuum-dewatering process 
利用振动和真空脱水设备成型钢丝网水泥制品，在振动密实的基础上，进行真空脱水，使水泥砂浆更加致密的一种成型工艺。
3?7 高频挂斗振浆工艺 high freguency vibrating process with hopper
用插有高频振动器的开口挂斗紧压在筋网骨架上，通过不断加料及移动，在高频振动力的作用下，使水泥砂浆流动充满筋网骨架内并使之密实的一种竖向成型工艺。
3?8 外模振动工艺 outer mold vibrating process 
利用附着于外模上的振动器，在振动力作用下，使水泥砂浆流动充满内外模之间筋网骨架内，使之密实的一种整体成型钢丝网水泥壳体的成型工艺。
3?9 喷浆工艺 shotcreting process 
利用灰浆泵，靠压缩空气将水泥砂浆喷注压入筋网骨架内使之密实的成型工艺。
3?10 织网机 weaving machine of mesh 
利用织布原理，通过上下窜动篦子及左右交叉梭子，编织钢丝网的专用设备。
3?11 焊网机 welding machine of mesh 
利用低电压强电流使钢丝网网丝交叉节点熔接在一起，专制焊接网的点焊机。
3?12 气动筋网绑扎机 pneumatic tool for tying bar and mesh 
由压缩空气机和专用绑扎枪组成，用于绑扎固定筋网骨架的一种机具。
3?13 电容贮能筋网骨架焊接机 bar and mesh welding system with storing energy condenser 
由电焊机和专用焊枪组成，用于焊接钢丝网水泥制品筋网骨架的一种机电设备。
3?14 振动模压机 vibrating stamping press 
由装有振动器并具有一定形状、尺寸和重量的冲头为阳模，与相应形状、尺寸的阴模组成一种专用于振动模压密实成型钢丝网水泥制品的机械设备。
3?15 高频挂斗振浆机 high frequency vibrating tool with hopper
由高频振动器、料箱和起吊工具联合组成的一种用于竖向成型钢丝网水泥制品的专用机械设备。
质量控制与检验
4?1 水灰比（W/C) water-cement ratio 
水泥砂浆拌合水W与水泥C的重量比。
4?2 灰砂比（C/S) cement-sand ratio 
水泥砂浆中水泥C与砂子S的重量比。
4?3 砂的级配 sand grading 
砂试样中各级砂粒的分配情况。
4?3?1 砂的级配曲线 sand grading curve 
以砂的标准筛上各级累计筛余百分数为纵坐标，筛孔尺寸为横坐标绘成的用以直观判断砂颗粒组成的曲线。
4?3?2 砂的级配标准区 sand grading standard region 
用于衡量砂颗粒级配的标准区。
4?4 细度模数（MX) fineness modulus 
表示砂颗粒组细程度的一种指标，用砂的标准筛筛析结果按式⑴确定：
（A2+A3+A4+A5+A6）-5A1 
MX=----------………………⑴ 
100-A1 
式中：A1、A2、A3、A4、A5、A6——分别为砂的标准筛筛孔尺寸的5，2.5，1.25，0.63，0.315，0.16mm各筛上的累计筛余百分率。
4?5 砂的最大粒径（dm ax) maximum size of sand 
根据砂浆保护层厚度、网格尺寸及钢丝网水泥板厚度确定的砂的最大允许尺寸。
4?6 砂浆稠度 mortar consistency 
表示水泥砂浆在自重或外力作用下的流动性能，以砂浆稠度仪测得的锥体沉入深度为指标，单位为cm。
4?7 砂浆强度 mortar strength 
指边长为7.07cm立方试体经一定龄期养护后测得的水泥砂浆抗压强度，单位为kgf/cm[2]。
4?8 蜂窝 honeycomb 
由于振捣不够或模板不密合而产生漏浆等原因引起钢丝网水泥表面暴露蜂窝状孔洞的一种成型质量缺陷。
4?9 鼓泡 air pockets 
由于内部气泡未赶净或精光过早而引起钢丝网水泥制品表面鼓起一击即落的浮浆壳层的一种成型质量缺陷。
4?10 夹层 sandwich 
由于施浆不足，振捣不够等原因，而引起钢丝网水泥制品内部缺浆的一种成型质量缺陷。
4?11 麻面 scaling 
由于底部气泡未赶净或模板涂油过多等原因，引起钢丝网水泥制品表面成片水泡麻点的一种成型质量缺陷。
4?12 表面起砂 surface dusting 
由于配比不当或水泥、砂子性能不良等原因，致使水泥与砂子粘结力差而引起表面砂子剥落的一种质量缺陷。
4?13 印网印筋 trace of mesh and bar 
钢丝网水泥制品表面隐显网、筋痕迹的一种质量缺陷。
4?14 露丝 emerging wire 
绑扎筋网骨架的扎丝头露出钢丝网水泥制品表面的一种成型质量缺陷。
4?15 露网 emerging mesh 
由于保护层厚度不足而引起网丝暴露在钢丝网水泥制品表面的一种成型质量缺陷。
4?16 裂缝 crack 
由于温、湿度变化或受外力作用等原因致使钢丝网水泥制品所产生的缝隙。
4?16?1 收缩裂缝 shrinkage crack 
由于外界温、湿度的变化或大气中侵蚀介质的影响引起钢丝网水泥砂浆体积变化而产生收缩缝隙。
4?16?2 受力裂缝 stressed crack 
钢丝网水泥制品在外力作用下其表面产生的缝隙。
4?17 丙酮湿痕法 acet one weting method 
采用丙酮擦拭钢丝网水泥试件表面使裂缝显现的一种方法。
4?18 读数显微镜 reading microscope 
用于测量钢丝网水泥试件表面砂浆裂缝宽度的一种光学计量仪器。
4?19 砂的标准筛 standard sieve of sand 
一种具有标准筛孔尺寸、专用于测定砂子颗粒组成的筛。
4?20 砂浆稠度仪 mortar consistometer 
一种具有标准形状、尺寸和重量，主要由圆锥体和截锥形容器组成，专用于测定砂浆稠度的仪器。
性能与试验方法
5?1 轴心受拉性能 axoal tensive property 
钢丝网水泥试件在通过轴心的轴向拉力作用下，各阶段的裂缝开展、强度与变形性能。
5?2 轴心受压性能 axial compressive property 
钢丝网水泥试件在通过轴心的轴向压力作用下，各阶段的裂缝开展、强度与变形性能。
5?3 受弯性能 flexural property 
钢丝网水泥试件在弯矩作用下，各阶段的弯曲力学性能。
5?4 抗冲击性 impact resistance 
钢丝网水泥试件抵抗冲击作用的能力。
5?5 耐疲劳性 fatigue resistance 
钢丝网水泥试件抵抗重复荷载的能力。
5?6 徐变 creep 
钢丝网水泥试件在恒定外力作用下，随时间缓慢增加的非弹性变形。
5?7 收缩 shrinkage 
水泥砂浆因物理和化学作用而引起的体积缩小现象。
5?7?1 干缩 drying shrinkage 
水泥砂浆因毛细孔和胶孔中水分蒸发散失而引起的体积缩小现象。
5?7?2 温度收缩 temperature shrinkage 
因温度下降引起的水泥砂浆体积缩小现象。
5?7?3 碳化收缩 carbonated shrinkage 
因受空气中CO2的作用而导致水泥砂浆体积缩小现象。
5?8 抗裂性 cracking resistance 
钢丝网水泥试件在应力状态下抵抗开裂的能力。以试件抵抗出现初始可见裂缝时的强度表示，单位kgf/cm[2]。
5?9 抗渗性 impermeability 
钢丝网水泥试件抵抗水、油等液体渗透的能力。以试件单位面积上的承受的液体压力表示，单位kgf/cm[2]。
5?10 耐久性 durability 
钢丝网水泥在长期使用中能保持基本性能的能力。
5?11 砂浆耐蚀性 resistance to chemical attack of mortar 
水泥砂浆抵抗酸、盐、油等介质侵蚀的能力。
5?10?2 筋网抗锈蚀性 corrosion resistance of bar and mesh 
在化学或电化学作用下，钢丝网水泥中筋网抵抗锈蚀的能力。
5?10?3 抗冻性 frost resistance 
钢丝网水泥抵抗冻融破坏的能力。
5?11 气密性 air impermeability 
钢丝网水泥阻止气体渗透的能力。
5?12 耐火性 fire resistance 
钢丝网水泥经燃烧后，能保持其使用性能的能力。
5?13 钢丝网水泥板轴心受拉试验方法 test method of ferrocement panels in axial tension 
专指板厚不大于60mm、板宽200～300mm的钢丝网水泥板采用双向可调夹具进行的单向轴心受拉短期静力试验方法，见GB 3692-83《钢丝网水泥板轴心受拉试验方法》。
5?14 钢丝网水泥板受弯试验方法 test method of ferrocement panels in flexure 
专指板厚不大于600mm，200～300mm的钢丝网水泥板在受弯试验装置上进行的短期静力试验方法，见GB 3691-83《钢丝网水泥板受弯试验方法》。
5?15 双向可调夹具 adjustable fixture in two directions 
一种可以在前后左右方向调节偏心而使钢丝网水泥板获得轴心受拉的专用机具。
5?16 受弯试验装置 flexural test device 
一种可以使钢丝网水泥板中部300～400mm范围内承受纯弯曲的受弯试验装置。
计算及其参数
6?1 钢丝网水泥板计算厚度（h) calculated thickness of ferrocement panel 
钢丝网水泥板筋网骨架加两面保护层的总厚度，单位为mm，按式⑵计算：
h=∑dzwi+∑dhwi+∑dzji+∑dhji+2δ……………………⑵ 
式中：∑dzwi——各层纵丝直径之和，mm； 
∑dhwi——各层横丝直径之和，mm； 
∑dzji——各层纵筋直径之和，mm； 
∑dhji——各层横筋直径之和，mm； 
δ——砂浆保护层厚度，mm。
6?2 砂浆保护层厚度（δ） thickness of mortar coverage 
指钢丝网水泥中最外层网丝外缘至砂浆表面的距离，一般为3～5mm。
6?3 网格尺寸 size of mesh opening 
用以确定钢丝网网格的几何形状和大小的参数，对矩形、正方形网用网格边长来表示。
6?4 加筋间距（Sj) bar spacing 
钢丝网水泥板同一方向同一层相邻加筋的中心矩，单位为mm。
6?4?1 纵筋间距（Szj) longitudinal bar spacing 
钢丝网水泥板同层纵筋的间距，单位为mm。
6?4?2 横筋间距（Shj) transverse bar spacing 
钢丝网水泥板同层横筋的间距，单位为mm。
6?5 钢丝网层数（nw) layer number of mesh 
铺设在钢丝网水泥中各种规格钢丝网的总层数。
6?6 加筋层数（nj) layer number of bar 
配置在钢丝网水泥中各方向各规格加筋的层数。
6?6?1 纵筋层数（nzj) layer number of longitudinal bar
配置在钢丝网水泥中长度方向的加筋层数。
6?6?2 横筋层数（nhj) layer number of transverse bar 
配置在钢丝网水泥中宽度方向的加筋层数。
6?7 总含钢量（r) total steel content 
钢丝网水泥板每立方米体积内钢丝网和加筋钢丝的总重量，单位为kg/m[3]。
6?8 含钢量（G) steel content 
钢丝网水泥板每立方米体积内受力方向加筋与网丝的总重量，单位为kg/m[3]。
6?9 总配筋率（μ） total percentage of reinforcement 
钢丝网水泥板配筋率μj与网丝率μs之和，以百分率表示。
6?9?1 配筋率μj percentage of reinforcement 
钢丝网水泥板受力方向加筋总截面积与钢丝网水泥横截面积的比值，以百分率μj(%）表示，按式⑶计算：
∑njiAji 
μj=----------×100…⑶ 
A 
式中：nji——各层受力筋根数； 
Aji——各层受力筋单根截面积， mm[2]； 
A——钢丝网水泥横截面积，mm[2]。
6?9?2 网丝率（μs) percentage of mesh 
钢丝网水泥板受力方向网丝总截面积与钢丝网水泥板截面积的比值，以百分率μs(%）表示，按式⑷计算：
∑nsiAsi 
μs=----------×100……⑷ 
A 
式中：nsi——各层受力丝根数； 
Asi——各层受力单丝截面积， mm[2]； 
A——钢丝网水泥截面积，mm[2]。
6?10 配筋形式 form of reinforcement 
表示钢丝网水泥的筋网配置情况（包括网层数、加筋数、网径、筋径、网格尺寸、 筋距、布置位置）的简式，表示如下：
njw－djzw－dlhw—Slzw·Slhw nzj·dzj－Szj 
nw-----------------------------— nj--------------………………⑸
nyw－dyzw·dyhw— Syzw·Syhw nhj·dhj－Shj 
式中：nw——钢丝网层数； 
nlw——受拉面网层数； 
nyw——受压面网层数； 
dlzw——受拉面纵丝直径； 
dlhw——受拉面横丝直径； 
dyzw——受压面纵丝直径； 
dyhw——受压面横丝直径； 
Slzw·Slhw——受拉面网格间距； 
Syzw·Syhw——受压面网格间距； 
nj——加筋层数； 
nzj——纵筋层数； 
nhj——横筋层数； 
dzj——纵筋直径； 
dhj——横筋直径； 
Szj——纵筋间距； 
Shj——横筋间距。
当采用网丝直径为1mm、网格尺寸为10mm×10mm的普通钢丝网时，配筋形式可简化为：
nzj·dzj－Szj 
nw—— nj----------------………………………………………⑸′
nhj·dhj－Shj 
6?11 配筋分散性系数（K) dispersive coeficient of reinforcement
是衡量钢丝网水泥配筋分散性的指标。以配筋率、网丝率与相应的加筋直径、网丝直径的比值表示，单位为1/mm，按式⑹、⑺计算：
对于无筋钢丝网水泥 
μsi 
K1=∑-------………………………………………………………⑹ 
dsi 
对于加筋钢丝网水泥 
μsi 　 μji 
K2=∑-------+∑------…………………………………………⑺ 
dsi 　 dji 
式中：μsi——各层网的网丝率； 
μji——各层加筋的配筋率； 
dsi——各层网的受力丝直径，mm； 
dji——各层受力向加筋的直径，mm。
6?12 钢丝网比表面系数（KB) specific surface coefficient of mesh
是衡量钢丝网水泥配筋分散性的指标。以单位体积内配筋表面积表示，单位为cm[2]/cm[2]，按式⑻、⑼计算：
计全部网丝时 
Szh 
KB1=------…………………………………………………………⑻ 
A·L 
只计纵向网丝时 
Sz 
KB2=------………………………………………………………⑼ 
A·L 
式中：Szh——钢丝网水泥计算长度内钢丝网纵、横丝的总表面积，mm[2]； 
Sz——钢丝网水泥计算长度内钢丝网纵向丝的表面积，mm[2]； 
A——钢丝网水泥截面积，mm[2]； 
L——钢丝网水泥计算长度，mm。
6?13 裂缝宽度 crack width 
同一条表面裂缝边缘之间的最大垂直距离，单位mm。
6?13?1 最大裂缝宽度 maximum crack width 
表面各条裂缝宽度中的最大值。
6?13?2 平均裂缝宽度 average crack width 
表面各条裂缝宽度的平均值。
6?14 裂缝间距 crack spacing 
相邻两条表面裂缝之间的最小距离，单位为mm。
6?14?1 最小裂缝间距 minimum crack spacing 
各裂缝间距的最小值。
6?14?2 平均裂缝间距 average crack spacing 
各裂缝间距的平均值。
6?15 微裂 microcrack 
裂缝宽度小于0.01mm的微细裂缝。
6?16 初裂 first cracking 
裂缝宽度等于或大于0.1mm时的初始可见裂缝。
6?17 裂缝开展 crack developing 
裂缝随外力的增长而逐渐扩展的过程。
6?18 强度（σ） strength 
钢丝网水泥受力各阶段单位横截面积抵抗外力的能力，以应力值表示，单位为kgf/cm[2]。
6?18?1 弹限强度（σT) elastic ultimate strength 
在弹性范围内的最大应力值。
6?18?2 抗裂强度（σkf) erack resistant strength 
初裂前的最大应力值。
6?18?3 初裂强度（σcf) first crack strength 
出现初裂时的应力值。
6?18?4 0.01mm裂缝宽度的强度（σ0.01） strength at 0.01mm crack width 
裂缝宽度开展至0.01mm时的应力值。
6?18?5 0.05mm裂缝宽度的强度（σ0.05） strength at 0.05mm crack width 
裂缝宽度开展至0.05mm时的应力值。
6?18?6 0.1mm裂缝宽度的强度（σ0.1） strength at 0.1mm crack width
裂缝宽度开展至0.1mm时的应力值。
6?18?7 极限强度（σj) ultimate strength 
破坏前截面上所能承受的最大应力值。
6?19 应变（δ） strain 
钢丝网水泥受力后，单位长度的变形，以μδ表示。
6?19?1 弹限应变（δT) elastic ultimate strain 
在弹性范围内的最大应变值。
6?19?2 抗裂应变（δkf) crack resistant strain 
出现初裂前的最大应变值。
6?19?3 初裂应变（δcf) first crack strain 
出现初裂时的应变值。
6?19?4 0.01mm裂缝宽度的应变（δ0.01） strain at 0.01mm crack width
裂缝宽度开展至0.01mm时的应变值。
6?19?5 0.05mm裂缝宽度的应变（δ0.01） strain at 0.05mm crack width
裂缝宽度开展至0.05mm时的应变值。
6?19?6 0.1mm裂缝宽度的应变（δ0.1） strain at 0.1mm crack width
裂缝宽度开展至0.1mm时的应变值。
6?20 弹性模量（ET) elastic modulus 
表示钢丝网水泥的弹性特征，为在弹性范围内应力和应变的比值，单位kgf/cm[2] 
。受拉弹性模量可按式⑽计算：
σT 
ET=---------…………………………………………………⑽ 
δT 
式中：σT——钢丝网水泥板轴心受拉弹性极限强度， kgf/cm[2]； 
δT——钢丝网水泥板轴心受拉弹性极限应变值。
6?21 变形模量（EB) modulus of deformation 
在非弹性范围内应力σB与应变δB的比值，单位kgf/cm[2]。受拉变形模量可按式⑾计算：
σB　 
EB=------………………………………………………⑾ 
δB 
式中：σB——钢丝网水泥板轴心受拉非弹性范围内各使用阶段的应力值； 
δB——钢丝网水泥板轴心受拉弹性范围内各使用阶段的应变值。
6?21?1 初裂时的变形模量（Ecf) modulus of deformation at first cracking 
初裂时应力σcf与应变δcf的比值。
6?21?2 0.01mm裂缝宽度的变形模量（E0.01） modulus of deformation at 0.01mm crack width 
裂缝宽度开展至0.01mm时的应力σ0.01与应变δ0.01的比值。
6?21?3 0.05mm裂缝宽度的变形模量（E0.05） modulus of deformation at 0.05mm crack width 
裂缝宽度开展至0.05mm时的应力σ0.05与应变δ0.05的比值。
6?21?4 0.1mm裂缝宽度的变形模量（E0.1） modulus of deformation at 0.1mm crack width 
裂缝宽度开展至0.1mm时的应力σ0.1与应变δ0.1的比值。
6?22 挠度（ft) deflection 
钢丝网水泥板受弯后，各点的垂直位移，单位为mm。
6?23 抗弯刚度（B) flexural rigidity 
钢丝网水泥板抵抗弯曲变形的能力。对钢丝网水泥板弹性阶段纯弯区的抗弯刚度按 
式⑿计算：
Pt·a·l[2]0 
BT=---------------……………………………………………⑿ 
16ft 
式中：BT——钢丝网水泥板弹性抗弯刚度，kgf/cm[2]； 
Pt——钢丝网水泥板受弯弹性阶段荷载，即对应于荷载挠度曲线上直线段的最大荷载，kgf； 
ft——对应于Pt值的钢丝网水泥板纯弯区段中点的挠度，cm； 
a——钢丝网水泥板力臂长度，cm； 
l0——钢丝网水泥板纯弯区长度，cm。
汉 语 索 引
B 
编织网………………………………………………………………………………2?2?1?1 
表面起砂…………………………………………………………………………………4?12 
丙酮湿痕法………………………………………………………………………………4?17 
变形模量…………………………………………………………………………………6?21 
C 
成组立模工艺……………………………………………………………………………3?5 
初裂………………………………………………………………………………………6?16 
初裂强度…………………………………………………………………………………6?18?3 
初裂应变…………………………………………………………………………………6?19?3 
初裂时的变形模量………………………………………………………………………6?21?1 
D 
电容贮能筋网骨架焊接机…………………………………………………………………3?13 
读数显微镜…………………………………………………………………………………4?18 
F 
蜂窝……………………………………………………………………………………………4?8 
G 
钢丝网水泥……………………………………………………………………………………1?1 
钢丝网……………………………………………………………………………………2?2?1 
高频挂斗振浆工艺…………………………………………………………………………3?7 
高频挂斗振浆机……………………………………………………………………………3?15 
鼓泡…………………………………………………………………………………………4?9 
干缩………………………………………………………………………………………5?7?1 
钢丝网水泥板轴心受拉试验方法…………………………………………………………5?13 
钢丝网水泥板受弯试验方法………………………………………………………………5?14 
钢丝网水泥板计算厚度………………………………………………………………………6?1 
钢丝网层数……………………………………………………………………………………6?5 
钢丝网比表面系数……………………………………………………………………………6?12 
H 
焊接网……………………………………………………………………………………2?2?1?2 
横筋………………………………………………………………………………………2?2?2?2 
焊网机…………………………………………………………………………………………3?11 
灰砂比…………………………………………………………………………………………4?2 
横筋间距…………………………………………………………………………………6?4?2 
横筋层数…………………………………………………………………………………6?6?2 
含钢量………………………………………………………………………………………6?8 
J 
加筋钢丝网水泥……………………………………………………………………………1?1?2 
基材…………………………………………………………………………………………2?1 
加筋…………………………………………………………………………………………2?2?2 
精光…………………………………………………………………………………………3?2?3 
夹层……………………………………………………………………………………………4?10 
筋网抗锈蚀性………………………………………………………………………………5?10?2 
加筋间距………………………………………………………………………………………6?4 
加艋层数………………………………………………………………………………………6?6 
极限强度…………………………………………………………………………………6?18?7 
强度……………………………………………………………………………………………6?18 
K 
抗冲击性……………………………………………………………………………………5?4 
抗裂性………………………………………………………………………………………5?8 
抗渗性………………………………………………………………………………………5?9
抗冻性……………………………………………………………………………………5?10?3 
抗裂强度…………………………………………………………………………………6?18?2 
抗裂应变…………………………………………………………………………………6?19?2 
抗弯刚度……………………………………………………………………………………6?23 
L 
露丝…………………………………………………………………………………………4?14 
露网…………………………………………………………………………………………4?15 
裂缝…………………………………………………………………………………………4?16 
裂缝宽度……………………………………………………………………………………6?13 
裂缝间距……………………………………………………………………………………6?14 
裂缝开展……………………………………………………………………………………6?17 
0?01mm裂缝宽度的强度………………………………………………………………6?18?4 
0?05mm裂缝宽度的强度………………………………………………………………6?18?5 
0?1mm裂缝宽度的强度………………………………………………………………6?18?6 
0?01mm裂缝宽度的应变………………………………………………………………6?19?4 
0?05mm裂缝宽度的应变………………………………………………………………6?19?5 
0?1mm裂缝宽度的应变…………………………………………………………………6?19?6 
0?01mm裂缝宽度的变形模量…………………………………………………………6?21?2 
0?05mm裂缝宽度的变形模量…………………………………………………………6?21?3 
0?1mm裂缝宽度的变形模量……………………………………………………………6?21?4 
M 
抹平………………………………………………………………………………………3?2?2 
麻面…………………………………………………………………………………………4?11 
N 
耐疲劳性……………………………………………………………………………………5?5 
耐久性………………………………………………………………………………………5?10 
耐火性………………………………………………………………………………………5?12 
挠度…………………………………………………………………………………………6?22 
P 
铺网扎筋………………………………………………………………………………………3?1 
喷浆工艺………………………………………………………………………………………3?9 
配筋率………………………………………………………………………………………6?9?1 
配筋形式………………………………………………………………………………………6?10 
配筋分散性系数………………………………………………………………………………6?11 
平均裂缝宽度………………………………………………………………………………6?13?2 
平均裂缝间距………………………………………………………………………………6?14?2 
Q 
轻质钢丝网水泥………………………………………………………………………………1?4 
轻质水泥砂浆………………………………………………………………………………2?1?3 
气动筋网绑扎机………………………………………………………………………………3?12 
气密性…………………………………………………………………………………………5?11 
S 
水泥砂浆……………………………………………………………………………………2?1?1
手工抹浆………………………………………………………………………………………3?2 
水灰比…………………………………………………………………………………………4?1 
砂的级配………………………………………………………………………………………4?3 
砂的级配曲线………………………………………………………………………………4?3?1 
砂的级配标准区……………………………………………………………………………4?3?2 
砂的最大粒径…………………………………………………………………………………4?5 
砂浆稠度………………………………………………………………………………………4?6 
砂浆强度………………………………………………………………………………………4?7 
收缩裂缝……………………………………………………………………………………4?16?1 
受力裂缝……………………………………………………………………………………4?16?2 
砂的标准筛…………………………………………………………………………………4?19 
砂浆稠度仪…………………………………………………………………………………4?20 
受弯性能………………………………………………………………………………………5?3 
收缩……………………………………………………………………………………………5?7 
砂浆耐蚀性………………………………………………………………………………5?10?1 
双向可调夹具………………………………………………………………………………5?15 
受弯试验装置………………………………………………………………………………5?16 
砂浆保护层厚度………………………………………………………………………………6?2 
T 
碳化收缩…………………………………………………………………………………5?7?3 
弹限强度………………………………………………………………………………6?18?1 
弹限应变………………………………………………………………………………6?19?1 
弹性模量…………………………………………………………………………………6?20 
W 
无筋钢丝网水泥…………………………………………………………………………1?1?1 
外模振动工艺……………………………………………………………………………3?8 
温度收缩………………………………………………………………………………5?7?2 
网格尺寸…………………………………………………………………………………6?3 
网丝率…………………………………………………………………………………6?9?2 
微裂……………………………………………………………………………………6?15 
X 
细度模数…………………………………………………………………………………4?4 
徐变………………………………………………………………………………………5?6 
Y 
预应力钢丝网水泥………………………………………………………………………1?3 
压实………………………………………………………………………………………3?2?1 
印网印筋…………………………………………………………………………………4?13 
应变………………………………………………………………………………………6?19 
Z 
自应力钢丝网水泥………………………………………………………………………1?2 
自应力水泥砂浆…………………………………………………………………………2?1?2 
增强材……………………………………………………………………………………2?2 
纵筋…………………………………………………………………………………2?2?2?1 
振动成型工艺……………………………………………………………………………3?3 
振动模压工艺……………………………………………………………………………3?4 
振动—真空脱水工艺……………………………………………………………………3?6 
织网机……………………………………………………………………………………3?10 
振动模压机………………………………………………………………………………3?14 
轴心受拉性能……………………………………………………………………………5?1 
轴心受压性能……………………………………………………………………………5?2 
纵筋间距……………………………………………………………………………6?4?1 
纵筋层数……………………………………………………………………………6?6?1 
总含钢量…………………………………………………………………………………6?7 
总配筋率…………………………………………………………………………………6?9 
最大裂缝宽度……………………………………………………………………6?13?1 
最小裂缝间距……………………………………………………………………6?14?1
英 文 索 引
A 
acetone weting mehtod………………………………………………………………4?17 
adjustable fixture in two directions…………………………………………5?15 
air impermeability…………………………………………………………………5?11 
air pockets……………………………………………………………………………4?9 
all mesh ferrocement………………………………………………………………1?1?1 
average crack spacing……………………………………………………………6?14?2 
average crack width………………………………………………………………6?13?2 
axial compressive property………………………………………………………5?2 
axial tensive property………………………………………………………………5?1 
B 
bar and mesh welding system with storing energy condenser………………3?13 
bar spacing……………………………………………………………………………6?4 
bettery-mold process………………………………………………………………3?5 
C 
calculated thickness of ferrocement panel………………………………………6?1 
carbonated shrinkage………………………………………………………………5?7?3 
cement mortar………………………………………………………………………2?1?1 
cement-sand ratio………………………………………………………………………4?2 
compacting……………………………………………………………………………3?2?1 
corrosion resistance of bar and mesh………………………………………5?10?2 
crack ……………………………………………………………………………………4?16 
crack developing………………………………………………………………………6?17 
cracking resistance……………………………………………………………………5?8 
crack resistant strain…………………………………………………………6?19?2 
crack resistant strength………………………………………………………6?18?2 
crack width……………………………………………………………………………6?13 
crack spacing…………………………………………………………………………6?14 
creep………………………………………………………………………………………5?6 
D 
deflection………………………………………………………………………………6?22 
dispersive coefficient of reinforcement………………………………………6?11 
drying shrinkage…………………………………………………………………5?7?1 
durability………………………………………………………………………………5?10 
E 
elastic modulus………………………………………………………………………6?20 
elastic ultimate strain…………………………………………………………6?19?1 
elastic ultimate strength…………………………………………………………6?18?1 
emergin mesh………………………………………………………………………………4?15 
emerging wire……………………………………………………………………………4?14 
expanded metal mesh…………………………………………………………………2?2?1?3 
F 
fatigue resistance………………………………………………………………………5?5 
ferrocement…………………………………………………………………………………1?1 
ferrocement with skeletal bar……………………………………………………1?1?2 
fineness modulus…………………………………………………………………………4?4 
finishing………………………………………………………………………………3?2?3 
fire resistance………………………………………………………………………5?12 
first cracking…………………………………………………………………………6?16 
first crack strain………………………………………………………………6?19?3 
first crack strength……………………………………………………………6?18?3 
flexural property………………………………………………………………………5?3 
flexural rigidity………………………………………………………………………6?23 
flexural test device…………………………………………………………………5?16 
form of reinforcement…………………………………………………………………6?10 
frost resistance…………………………………………………………………5?10?3 
H 
high fregmency vibrating process with hopper……………………………………3?7 
high frequency vibrating tool with hopper………………………………………3?15 
honeycomb…………………………………………………………………………………4?8 
I 
impace resistance………………………………………………………………………5?4 
impermeability……………………………………………………………………………5?9 
L 
layer number of bar……………………………………………………………………6?6 
layer number of mesh…………………………………………………………………6?5 
layer number of longitudinal bar……………………………………………6?6?1 
tayer number of transverse bar…………………………………………………6?6?2 
lightweight cement mortar…………………………………………………………2?1?3 
lightweight ferrocement………………………………………………………………1?4 
longitudinal bar………………………………………………………………………2?2?2 
longitudinal bar spacing……………………………………………………………6?4?1 
M 
manual plastering…………………………………………………………………………3?2 
matrix………………………………………………………………………………………2?1 
maximum size of sand……………………………………………………………………4?5 
maximum crack width…………………………………………………………………6?13?1 
mesh-bar placement and tying…………………………………………………………3?1 
microcrack…………………………………………………………………………………6?15 
minimum crack spacing……………………………………………………………6?14?1 
modutus of deformation…………………………………………………………………6?21 
modulus of deformation at 0.01mm crack width………………………………6?21?2 
modulus of deformation at 0.05mm crack width………………………………6?21?3 
modulus of deformation at 0.1mm crack width…………………………………6?21?4 
modulus of deformation at first cracking……………………………………6?21?1 
mortar consisteney……………………………………………………………………4?6 
mortar consistometer……………………………………………………………………4?20 
mortar strength……………………………………………………………………………4?7 
O 
outer mold vibrating process…………………………………………………………3?8 
P 
percentage of mesh…………………………………………………………………6?9?2 
percentage of reinforcement………………………………………………………6?9?1 
pneumatic tool for tying bar and mesh……………………………………………3?12 
prestressed ferrocement…………………………………………………………………1?3 
R 
reading microscope……………………………………………………………………4?18 
reinforcer………………………………………………………………………………2?2 
resistance to chemical attack of mortar……………………………………5?10?1 
rigidity on bending…………………………………………………………………6?23 
S 
sand grading………………………………………………………………………………4?3 
sand grading curve……………………………………………………………………4?3?1 
sand grading standard region………………………………………………………4?3?2 
sandwich…………………………………………………………………………………4?10 
scaling……………………………………………………………………………………4?11 
self-stressing cement mortar………………………………………………………2?1?2 
self-stressing ferrocement……………………………………………………………1?2 
shotcreting process………………………………………………………………………3?9 
shrinkage……………………………………………………………………………………5?7 
shrinkage crack…………………………………………………………………………4?16?1 
size of mesh opening……………………………………………………………………6?3 
skeletal bar………………………………………………………………………………2?2?2 
smoothing…………………………………………………………………………………3?2?2 
specific surface coefficient of reinforcement…………………………………6?12 
standard sieve of sand…………………………………………………………………4?19 
steel content……………………………………………………………………………6?8 
strain……………………………………………………………………………………6?19 
strain at 0.01mm crack width……………………………………………………6?19?4 
strain at 0.05mm crack width…………………………………………………6?19?5 
strain at 0.1mm crack width…………………………………………………6?19?6 
strength…………………………………………………………………………………6?18 
strength at 0.01mm crack width…………………………………………………6?18?4 
strength at 0.05mm crack width…………………………………………………6?18?5 
strength at 0.1mm crack width…………………………………………………6?18?6 
stressed crack………………………………………………………………………4?16?2 
surface dusting…………………………………………………………………………4?12 
T 
temperature shrinkage……………………………………………………………5?7?2 
test method of ferrocement panels in axial tension…………………………5?13 
test method of ferrocement panels in flexure…………………………………5?14 
thickness of mortar coverage…………………………………………………………6?2 
total percentage of reinforcement…………………………………………………6?9 
total steel content……………………………………………………………………6?7 
trace of mesh and bar…………………………………………………………………4?13 
transverse bar…………………………………………………………………2?2?2?2 
transverse bar spacing……………………………………………………………6?4?2 
U 
ultimate strength…………………………………………………………………6?18?7 
V 
vibrating stamping press……………………………………………………………3?14 
vibrating stamping process……………………………………………………………3?4 
vibrating vacuum-dewatering process………………………………………………3?6 
vibro-moulding process………………………………………………………………3?3 
W 
water-cement ratio……………………………………………………………………4?1 
woven mesh…………………………………………………………………………2?2?1?1 
weaving machine of mesh……………………………………………………………3?10 
welding machine of mesh………………………………………………………………3?11 
welded mesh…………………………………………………………………………2?2?1?2 
wire mesh………………………………………………………………………………2?2?1
附加说明
本标准由国家建筑材料工业局提出。
本标准由国家建筑材料工业局苏州混凝土水泥制品研究院负责起草。
本标准主要起草人陈惠珍、王希哲、吴汝洁、谢雪英。
本标准委托国家建筑材料工业局苏州混凝土水泥制品研究院负责解释。